METALURJIA TERMO-ELECTRICA 
507 
mites indicados se estima en 10 francos en la mina i en 16 a 
20 francos puesto en los establecimientos de beneficio o a 
bordo. 
Entre las otras impurezas quo suele contener la bauxita, 
en menor cantidad, figuran: el acido titanico (1 a 2 %), algo 
de cal, magnesia, materias organicas i a veces Vanadio. 
Los diversos metodos de purificacion de la bauxita, pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: metodos directos i metodos 
indirectos. 
Metodos indirectos . — Comprenden en primer lugar la mo- 
lienda i secadura del mineral; se le somete a una molienda i 
tamizadura previas para reducirlo a trozos menores de 6 mi- 
limetros i se la deshidrata a una temperatura de 700 a 800 
grados en un horno rotativo. A la salida del horno se le some- 
te a una segunda molienda i tamizadura al traves de un tamiz 
de 120 a 150 mallas por cm 2 . La bauxita seca, pulverizada i 
exenta de materias organicas asi obtenida, viene sometida su- 
cesivamente a las tres operaciones siguientes: preparacion de 
las lejias de aluminato, de sodio, precipitacion de la alumina 
hidratada i calcinacion de la alumina. 
La preparacion de las lejias de aluminato de sodio se hace 
por los siguientes procedimientos: 
Procedimiento Deville-Pchiney, consiste en mezclar la 
bauxita seca i pulverizada con carbonato de sodio anhidro i 
calentar la mezcla entre 1,200 i 1,500 grados en un horno de 
reverbero; a esta temperatura los dos cuerpos reaccionan en- 
tre si i se forma aluminato de sodio i se desprende acido car- 
bonico. El producto al salir del horno es tratado con agua al- 
calinizada hirviendo, la que disuelve el aluminato de sodio de- 
jando como residuo las impurezas silice, oxido de fierro, aci- 
do titanico, etc. Sin embargo, a la alta temperatura del hor- 
no una parte de la soda se combina con la silice para formar 
silicato de sodio que entra en disolucion junto con el alumi- 
nato. Para eliminar esta silice es menester calentar, largo 
tiempo, la disolucion en una auto clave a 5 o 6 atmosferas de 
presion, en estas condiciones la silice se precipita lentamente 
